( 1^43 ) 



» 2° Chrome.— Nos premieres recherches avaient porle speclalement 

 surles aciers chromes, a cause de la difficulte (ratlaqne da?, ferrochromes 

 par les acicles. Plus recemment, nous avons reussi a fiiire cette altaque. 



» A. Nous avons employe deux ferrochromes , oil Tanalyse nous avail 



donne : 



I. n 



Fer 32,6 32,2 



» En les soumettant a Taction de I'acide chlorhydrique pur pendant 

 deux jours, a la temperature de 6o°, nous avons obtenu des residus inso- 

 lubies, qui ont ete purifies au moyen d'une liqueur lourde de boro.tung- 

 state de cadmium et ensuite attaques par le bisulfate de potassium, suivant 

 la methode que nous avons exposee ailleurs (' )• 



» La composition trouvee est la suivante : 



J II. Composition 



Chrome 65,2 65,4 6d,2 



Carbone ii,3 ^^ ">6 



» Elle correspond d'une maniere a peu pres parfaite a la formulc 

 Fe»Cr^C^ dont nous raettons la composition en regard de cellc donnee 

 par 1 'analyse directe. 



» Cette formule FeH>''C^ pent s'ecrire CFe\ 3G- Cr\ 



» Or il faut remarquer que CFe' represente la composition de la ce- 

 mentite; C^Cr^ est la composition trouvee par M. Moissan au carbure de 

 chrome, qu'il a prepare au four electrique. L« compose existant dans les 

 ferrochromes que nous avons examines, produits dans les fourneaux meta!- 

 ^"rgiques, peut done etre considere comma un melange ou, beaucoup plus 

 vraisemblablement, comme une combinaison de ces deux carbures. 



« B. Les aciers chromes, a faible teneur, sent, comme nous I'avons deja 

 fait observer dans nos premieres Notes (juiHet 1897), attaques facilement 

 par les acides, meme etendus et froids, lorsqu'ils sont tres carbures, mais 

 beaucoup plus lentement et plus difficilement, lorsqu'ils contiennent une 



(') ^'^. Carnot, Methode d' analyse des fontes, fers et aciers, p. 18; Dunod, iSgS. 

 C. R., ,898, ," Semestre. (T. CXXVI, N» 18.) '^* 



